14 Gr. SehrÖder: Studien über die Zunahme der Plastizität etc. 
wo b die Breite und h die Höhe des Stäbchens bedeutet. 
K führt nun bei Anwendung der Bruchbelastung Pmax 
zur Bestimmung der Biegungsfestigkeit F. Mithin wird: 
F = 
Pmax . I 
h 
1 
12 
b.h 3 
3 
2 
Pmax . I 
TF 
Mit Hilfe dieser Formel ist man in der Lage, bei einem 
Stäbchen mit bekannten Querschnittsdimensionen und nach 
Bestimmung der Biegungsfestigkeit F des betreffenden 
Materials die jeweilige Bruchbelastung zu bestimmen aus: 
Pmax — 
F.b.h 2 
l 
Voigt hat beim Steinsatz für F verschiedene Werte 
gefunden, die abhängig sind von den Begrenzungsflächen 
des Stäbchens. Ist das Stäbchen ein Spaltungsstück, d. h. 
sind die Seitenflächen Würfelflächen, so ist F = 1190 be¬ 
zogen auf Gramm und mm. Bei Voigt variiert F bei sechs 
Versuchen zwischen 1060 und 1260. Ich bestimmte die 
Bruchbelastung bei gleichmäßig zunehmender Belastung. 
Die Belastung wurde durch feine Schrotkörner ausgeführt, 
die in kleiner Menge aus einer Röhre gerade noch aus- 
laufen konnten. Die Ausflußöffnung endete in einen 
Gummischlauch, sodaß nach erfolgtem Bruch durch eine 
Klammer jedes weitere Zufließen verhindert werden konnte. 
Das Stäbchen war schon von vornherein ziemlich stark 
belastet, sodaß innerhalb 1 Minute Bruch erfolgen mußte. 
Fünfzehn Versuche bei gewöhnlicher Temperatur, von denen 
2 wegen zu großer Abweichungen ausgeschlossen wurden, 
ergaben als Mittelwert für F 1051. Die gefundenen Werte 
lagen zwischen 1249 und 907. Acht Versuche bei 100° lieferten 
den Durchschnittswert 1045, sodaß bei dieser Temperatur kein 
Unterschied zu erkennen war. Bei 200° traten stets Bie¬ 
gungen ein, sodaß die Festigkeit nicht bestimmt werden 
konnte. Da ferner Voigt bei seinen Bestimmungen 1060 
